Us 
ON 
PE VOGT: M.-N. Kl. 
6) Monokliner Augit gegen Rhodonit (Fig. 3). — Als Abscisse 
benutzen wir das Verhältnis Mn : Ca(Mg, Fe), wo Ca ungefähr in gleicher 
oder etwas grösserer Menge als Mg, Fe vertreten ist. 
Bei schneller Abkühlung von Metasilikat-Schmelzen krystallisiert 
je nach dem Mn: Ca(Mg,Fe)-Verhältnis. 
Fig. 3. 
meme 
Monokliner 
Rhodonit, Pyroxen, 
EEE | | | 
40 Mn 0,9 08 07 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Mn 
| | | I | | DS 
0,2 0,3 O4 05 00 0,7 28 
00 777 09 40 
Ca(Mg, Fe Ca (Mg, Fe 
8; 8 
Vo | | us 
Rhodonit. Augit, 
Zusammensetzung der Mineralien, 
Sch. = Schefferit, J. = Jeffersonit. 
In den geschmolzenen Gemischen von CaSiO, und MnSiO, bildet 
sich je nach dem Verhältnis zwischen Ca und Mn: 
1. bei überwiegend Ca; hexagonales Ca-Metasilikat, (Ca, x)SzO,; ; 
2. bei etwas mehr Ca als Mn, so bei 0.6 Ca; 0.4 Mn; monokliner 
Pyroxen, also ein neues Glied der Pyroxengruppe; leider sind die 
erhaltenen Individuen so klein, dass sie sich einer eingehenden mine- 
ralogischen Untersuchung entziehen; 
3. bei überwiegend Mr, wie auch schon bei ungefähr gleich viel Mn 
und Ca; Rhodonit. 
Wie wir in einem später folgenden Abschnitt näher erörtern werden, 
sind die Individualisationsgrenzen zwischen den Metasilikaten unter ein- 
ander identisch mit den eutektischen Punkten zwischen den verschiedenen 
Mischkrystallen, die eine »diskontinuirliche Mischungsreihe« bilden; die 
»offenen Räume« zwischen den zu verschiedenen Krystallsystemen ge- 
hörigen : Mischkrystallen scheinen doch ganz klein zu sein (siehe die 
untere Linie der drei graphischen Darstellungen Fig. 1—3). — Hieraus 
